SÉANCE DU l4 FÉVRIER I921. 369 



résistance vive est toujours très inférieure à celle du métal soudé, par suite 

 d'oxytlation [tendant la température élevée. Aussi ai-je conclu de ces expé- 

 riences que les soudures ne doivent être considérées que comme un collage 

 avec plus ou moins d'adhérence. 



Cependant, parmi les divers procédés de soudure d'acier, il y en a un qui 

 permet d'obtenir du métal non oxydé, c'est celui qui consiste à souder élec- 

 triquement et en bout, sous une pression suffisante pour refouler le métal 

 et faire écouler latéralement, par une forte bavure, lout le métal qui s'est 

 oxydé au début de l'opération {Jlg. \). 



J'ai parfois constaté un résultat satisfaisant dans ces soudures. Mais à 



Fig. I. Fig. 1. Fig. 3. 



Fig..i. — Soudure électrique de deux morceaux d'acier, sous pression longitudinale suffisante pour faire 



écouler une forte bavure. 

 Fig. î. — Tuyau en acier soudé électriquement par rapprochement sous pression. 

 Fig. 3. — Fragment de ce tuyau rompu au choc dans la zone fragile au bleu (Echelle double). 



l'occasion des expériences que j'ai effectuées sur ce procédé de soudure, 

 j'ai pu constater un autre cas de fragilité du métal que celui par oxyda- 

 tion dans la soudure, c'est celui de fragilité par suite de déformation au 

 bleu. 



Ainsi, dans un tube en acier doux, soudé électriquement par rapproche- 

 ment sous pression (^fig- 2), j'ai constaté, en effectuant sur ce tube des 

 essais de frao^ilité suivant la méthode décrite dans ma Note du 3 no- 



